성환 이 , 규환 이 
 Analytical Science & Technology . 2015 . Jun , 28 ( 3 ) : 204 - 211 
 DOI : http : / / dx . doi . org / 10 . 5806 / AST . 2015 . 28 . 3 . 204 
 성환 이 
 gyuhlee @ gmail . com 
 란탄 족 착 물 은 독특 한 발광 특성 으로 인하 여 많 은 연구 가 되 고 있 는 물질 이 다 . 유로 피움 ( III ) β - 디 케토 네이트 착 물 에 아민 계열 또는 포스핀 옥사이드 계열 리간드 를 추가 로 배위 결합 시켜 발광 효율 을 비교 하 였으며 , 아민 계열 배위 보다 는 발광 효율 증진 에 는 포스핀 옥사이드 계열 이 더 좋 은 추가 리간드 임 을 확인 하 였 다 . 그 중 에서 도 트리 옥 틸 포스핀 옥사이드 를 배위 시켰 을 때 가장 높 은 발광 효율 이 관찰 되 었 다 . 추가 로 배위 될 수 있 는 트리 옥 틸 포스핀 옥사이드 의 당량 을 확인 하 기 위해서 31 P - NMR 과 photoluminescence 를 분석 하 였 다 . 유로 피움 ( III ) β - 디 케토 네이트 화합물 은 리간드 의 입체 장애 에 따라 트리 옥 틸 포스핀 옥사이드 의 배위 당량 은 1 개 또는 2 개 가 가능 함 을 확인 하 였 다 . 
 실리콘 태양 전지 ( silicon solar cell ) 는 태양 스펙트럼 파장 의 많 은 부분 을 수확 할 수 있 는 1100 nm 인 실리콘 의 적절 한 밴드 갭 ( bandgap ) 과 높 은 수명 으로 인하 여 전 세계 태양 전지 시장 의 90 % 이상 을 점유 하 고 있 다 . 1 , 2 그러나 이 밴드 갭 보다 짧 거나 긴 파장 의 태양광 은 효율 적 으로 수확 하 지 못하 는 한계 가 있 다 . 실리콘 태양 전지 의 효율 증가 를 위한 방법 으로 자외선 영역 을 흡수 하 여 , 가시광선 영역 으로 파장 변환 하 는 down conversion 방식 과 적외선 영역 을 흡수 하 여 가시광선 영역 으로 파장 변환 하 는 up conversion 방식 의 연구 가 활발히 진행 되 고 있 다 . 3 , 4 Down conversion 방식 은 열 의 형태 로 빠져 나가 는 자외선 영역 의 높 은 에너지 의 광자 를 1 개 이상 의 낮 은 에너지 광자 로 전환 시키 는 것 이 며 , 보통 적용 은 태양 전지 의 기판 윗면 에 위치 시킨다 . Down shifting 은 down conversion 과 유사 하 지만 파장 변환 과정 에서 단지 1 개 의 낮 은 에너지 광자 를 방출 하 는 차이점 이 있 다 . 5 이론 적 인 효율 의 한계 는 태양 의 전체 스펙트럼 을 전류 로 환산 했 을 때 의 값 인 1000 W / m 2 의 30 % 수준 에 불과 하 지만 , 태양 스펙트럼 의 변환 효율 을 증가 시키 기 위한 목적 으로 down shifting 방식 을 적용 할 경우 38 . 6 % 까지 증가 가 가능 하 다 . 6 
 란탄 족 계열 의 유로퓸 ( Eu ) 과 터븀 ( Tb ) 원소 는 실리콘 태양 전지 에서 down shifting 방식 에 적용 가능 한 흡수 파 장대 와 방출 파장 대 를 갖 고 있 다 . EuCl 3 나 Eu ( NO 3 ) 3 와 같 은 유로퓸 착 물 의 경우 Eu 3 + 이온 화합물 이나 , 이 들 화합물 의 photoluminescence ( PL ) 세기 는 매우 낮 다 . 7 , 8 이 는 잘 알려진 바 와 같이 Eu 3 + 이온 의 f - f 전이 흡광 계수 가 현저히 낮 기 때문 에 레이저 와 같 은 매우 강한 광원 이 아니 면 관찰 하 기 어렵 기 때문 이 다 . 9 Eu 3 + 이온 의 f - f 전이 의 낮 은 몰 흡광 계수 로 빛 을 잘 흡수 하 지 않 는 것 은 원소 고유 의 물리 적 특성 이 다 . 이 를 간접 적 으로 해결 하 기 위한 방법 으로 잘 알려진 것 이 sensitization 라고 일컫 는 빛 을 잘 흡수 할 수 있 는 리간드 를 Eu 3 + 이온 에 배위 시켜 에너지 를 전달 하 는 방법 이 며 , 주로 불포화 유기 화합물 리간드 가 이용 된다 . 10 이 경우 흡광 계수 가 큰 리간드 가 빛 에 의해 들뜨 게 ( excitation ) 되 고 , 그 에너지 가 중심 금속 으로 이동 되 어 , 그 에너지 에 의해서 Eu 3 + 이온 이 발광 하 는 메카 니즘 으로 ligand - to - metal charge transfer ( LMCT ) , antenna effect 또는 sensitization 로 알려져 있 다 . 11 따라서 리간드 의 구조 가 다르 면 sensitization 도 다르 기 때문 에 Eu 3 + 이온 의 PL 의 세기 도 달라진다 . 12 
 중심 대칭 성 ( Centrosymmetry ) 이 있 는 란탄 족 착 물 의 경우 f - f 전이 가 forbidden 이 기 때문 에 , 대칭 성 이 없 는 착 물 의 발광 세기 는 더 커 지 게 된다 . 13 따라서 높 은 PL 세기 특성 을 기대 하 기 위해서 는 서로 다른 치환기 가 붙 어 있 는 리간드 가 같 은 치환기 가 붙 어 있 는 경우 보다 더 유리 하 다고 할 수 있 다 . 이외 에 유로퓸 착 물 의 발광 효율 에 영향 을 미치 는 요인 으로 는 비 복사 성 이완 ( non - radiative decay ) 이 있 다 . LMCT 에 의하 여 중심 금속 으로 이동 된 에너지 가 바닥상태 로 떨어지 면서 에너지 를 빛 으로 발산 ( radiative decay ) 해야 하 는데 , 빛 이 아닌 열 이나 다른 요인 으로 에너지 를 발산 하 는 것 을 비 복사 성 이완 이 라고 한다 . 14 란탄 족 착 물 의 경우 H 2 O 나 NH 3 와 같 은 리간드 가 치환 되 어 있 을 경우 광자 효율 이 떨어지 는데 , 이 는 들뜬상태 의 에너지 가 O - H 또는 N - H 결합 의 진동 에너지 로 전달 이 쉽 게 일어나 기 때문 이 라는 것 은 잘 알려져 있 다 . 15 즉 중심 금속 으로 전이 된 에너지 가 주변 의 H 2 O 로 빼앗기 면서 발광 하 지 않 고 바닥상태 로 떨어지 는 것 이 다 . 이 와 는 반대 로 , 몇몇 경우 의 보고 에서 는 수분 에 의해서 유로퓸 착 물 의 PL 세기 가 증가 한다는 결과 가 있 다 . 16 이 는 유로퓸 착 물 의 농도 가 높 을 경우 용액 상 에서 이합체 ( dimer ) 나 삼합체 ( trimer ) 와 같 은 뭉치 ( cluster ) 가 형성 되 어 PL 세기 가 감소 하나 , 수분 이 존재 하 는 경우 다시 단량체 ( monomer ) 가 형성 되 면서 PL 세기 가 증가 하 는 현상 으로 해석 하 는 것 이 일반 적 이 다 . 17 
 유로퓸 착 물 의 경우 배위수 가 6 에서 9 배위 까지 알려져 있 다 . 18 이 처럼 높 은 배위 가 가능 할 경우 6 배위 인 Eu ( β - diketonate ) 3 착 물 의 경우 비 이온 성 리간드 가 추가 로 배위 될 수 있 으며 , H 2 O 나 NH 3 처럼 작 은 분자 의 경우 더 쉽 게 배위 되 는 것 이 일반 적 이 다 . 이 들 분자 에 의한 비 복사 성 이완 역시 유로퓸 중심 에 배위 되 기 때문 에 일어나 는 것 이 다 . 따라서 이 들 분자 의 배위 결합 을 방지 하 고자 한다면 , 배위 결합력 이 더 강한 리간드 를 미리 배위 시켜서 유로퓸 착 물 의 비 어 있 는 배위 결합 공간 을 막 아 버리 면 더 높 은 발광 세기 를 기대 할 수 있 다 . Eu ( diketonate ) 3 착 물 에 서로 다른 두 개 의 비 이온 성 리간드 를 치환 시킬 때 동일 한 두 개 의 비 이온 성 리간드 를 치환 시킨 경우 에 비하 여 비대칭 성 이 커지 기 때문 에 양자 효율 ( quantum efficiency ) 이 증가 한다는 결과 가 최근 에 보 고 되 었 다 . 19 
 Eu ( TTA ) 3 · 2 H 2 O 는 알려져 있 는 방법 으로 합성 을 하 였 다 . 20 250 mL 2 구 둥근바닥 플라스크 에 2 - theoyltrifluoroacetone 1 . 33 g ( 6 mmol ) 을 넣 고 ethanol 30 mL 에 용해 시킨 후 1 N NaOH 6 ml 를 첨가 하 였 다 . EuCl 3 · 6 H 2 O 0 . 73 g ( 2 mmol ) 를 소량 의 물 에 용해 시킨 후 30 분 에 걸쳐서 첨가 하 고 30 분 동안 저 어 준다 . 물 200 mL 를 천천히 주입 한 후 70 ° C 에서 5 분 간 가열 하 고 실온 으로 천천히 냉각 시키 면 고체 생성물 이 형성 되 며 거른 후 진공 건조 하 여 노란색 분말 형태 로 얻 었 고 ( 수득 률 60 . 0 %) 수화 되 어 있 는 물 은 Dean - Stark 장비 에 벤젠 을 사용 하 여 수분 을 제거 하 였 다 . 
 Europium β - diketonate 착 물 의 추가 배위 합성 은 5 mL 플라스크 에 벤젠 혹은 톨루엔 3 mL 에 당량 비 로 유로퓸 착 물 과 비 이온 성 리간드 를 용매 에 혼합 하 여 합성 하 였 고 , 용매 를 제거 하 여 분말 혹은 점도 가 짙 은 액상 으로 얻 어 졌 다 . 이 와 같 은 방법 으로 추가 비 이온 성 리간드 를 배위 시킨 유로퓸 착 물 을 합성 하 였 고 , 반응 조건 과 물 성 을 1 에 정리 하 였 다 . EuFOD 의 경우 추가 TOPO 리간드 의 당량 비 차이 에 따른 물 성 의 차이 는 없 었 으며 , 추가 리간드 종류 에 따른 물 성 의 변화 가 있 었 으며 , 각각 의 추가 비 이온 성 리간드 를 배위 시킨 유로퓸 착 물 들 은 클로로폼 용매 에 0 . 06 mmol 농도 로 준비 하 여 PL 세기 를 비교 하 였 다 . EuFOD 와 Eu ( TTA ) 3 의 추가 리간드 배위 결합 가능 성 은 31 P - NMR 을 통하 여 확인 하 였 다 . 
 Conditions of coordination ratio of europium complex with various ligands and phase 
 EuFOD 의 PL , PLE 측정 ( . 1 과 2 ) 으로 최대 흡수 파장 영역 300 nm 와 최대 방출 파장 영역 615 nm 을 확인 하 였 고 , Eu 3 + 이온 의 낮 은 흡광 계수 에 비해 EuFOD 는 갖 고 있 는 β - diketonate 리간드 의 비대칭 성 ( asymmetric ) fluorocarbon 그룹 에 의해 비교 적 높 은 PL 세기 를 나타낸다는 것 을 알 수 있 었 다 . 본 연구 에서 사용 한 EuFOD 와 Eu ( TTA ) 3 는 모두 β - diketonate 구조 의 란탄 족 + 3 가 착 물 로 이 를 Ln ( β - diketonate ) 3 라고 부른다 . Ln 3 + 착 물 의 발광 효율 을 증가 시키 기 위하 여 유로퓸 착 물 과 비 이온 성 리간드 인 trioctylphosphine oxide 를 당량 비 1 : 2 로 추가 배위 결합 하 여 최대 방출 파장 영역 인 615 nm 의 photoluminescence excitation ( PLE ) 를 측정 하 였 다 ( . 3 ) . 추가 리간드 배위 결합 이 없 는 EuFOD 와 Eu ( TTA ) 3 의 PLE 세기 는 추가 리간드 를 갖 고 있 는 EuFOD 와 Eu ( TTA ) 3 에 비해 상대 적 으로 PLE 세기 가 낮 으며 , Eu ( TTA ) 3 경우 2 수화물 상태 에서 는 PLE 세기 가 낮 았 다 . EuFOD 와 Eu ( TTA ) 3 모두 trioctylphosphine oxide ( TOPO ) 리간드 의 결합 으로 최대 흡수량 이 크 게 증가 하 였으며 , Eu ( TTA ) 3 의 경우 300 nm 뿐 만 아니 라 345 nm 에서 최대 로 흡수 하 는 것 을 확인 하 였 다 . EuFOD 보다 Eu ( TTA ) 3 가 넓 은 흡수 파장 대 를 갖 고 발광 효율 이 뛰어나 파장 변환 층 의 적용 시 효율 이 뛰어날 것 으로 판단 된다 . 
 PL spectrum of EuFOD in CHCl 3 at the excitation 300 nm . 
 PLE spectrum of EuFOD in CHCl 3 at the emission 615 nm . 
 PLE spectra of the complexes , in which Eu ( diketonate ) 3 is coordinated by TOPO at the emission of 615 nm . 
 유로퓸 착 물 과 비 이온 성 리간드 를 amime 계열 의 BiPy , Phen 를 추가 하 여 당량 비 1 : 2 로 배위 결합 시킨 후 흡수 파장 영역 인 300 nm 의 photoluminescence 를 측정 하 였 다 ( . 4 ) . EuFOD 계열 의 화합물 을 비교 해 볼 때 비 이온 성 리간드 중 에서 는 amine 계열 보다 는 phosphine oxide 계열 이 큰 PL 세기 증가 를 나타냈 고 , 그 중 에서 도 TOPO 를 배위 결합 시켰 을 때 가장 좋 은 PL 세기 를 얻 을 수 있 었 다 . 또한 TOPO 2 개 를 배위 결합 시킨 것 과 TOPO , triphenylphosphine oxide ( TPPO ) 를 각각 한 개 씩 을 배위 결합 시킨 것 을 비교 해 볼 때 PL 세기 의 변화 는 거의 동일 한 결과 를 얻 었 다 . LMCT 메카 니즘 으로 주변 리간드 의 에너지 를 전달 받 아 발광 하 는 Eu 3 + ion 은 리간드 의 종류 가 다를 경우 비대칭 성 ( asymmetricity ) 로 인하 여 PL 세기 가 더욱 증가 하 는 경향 성 을 갖 는데 20 반 해서 EuFOD 의 경우 다른 종류 의 추가 리간드 에 따른 PL 세기 의 차이 가 거의 없 었 다 . 이 는 보고 된 연구 의 경우 21 사용 한 phosphine oxide 리간드 가 대칭 성 ( symmetry ) 이 높 은 triphenylphosphine oxide 이나 , 본 연구 에서 사용 한 TOPO 의 경우 긴 탄화 수소 치환기 에 의하 여 두 개 의 TOPO 를 치환 시켜 도 대칭 성 은 높 지 않 기 때문 인 것 으로 해석 된다 . 
 PL spectra of the complexes , in which Ln ( diketonate ) 3 is coordinated by TOPO at the excitation of 300 nm . 
 Maximum emission data of Ln ( diketonate ) 3 ( TOPO ) x in CHCl 3 . 
 EuFOD 와 Eu ( TTA ) 3 의 phosphine oxide 계열 의 TOPO 리간드 에 대한 추가 배위수 를 보다 명확히 확인 하 기 위하 여 31 P - NMR 을 측정 하 여 확인 하 였 다 . . 6 에 인산 을 기준 으로 TOPO 리간드 와 EuFOD 에 당량 비 1 : 1 로 배위 결합 한 유로퓸 착 물 의 31 P - NMR 측정 결과 를 보 면 리간드 로 사용 한 TOPO 는 47 ppm 위치 에서 나타나 지만 , EuFOD ( TOPO ) 는 − 25 ppm 으로 리간드 의 결합 에 따라 up field 영역 으로 이동 됨 을 확인 하 였 다 . . 7 에서 EuFOD 에 TOPO 를 당량 비로 1 : 2 로 섞 었 을 경우 에 는 배위 결합 하 지 못한 TOPO 리간드 가 47 ppm 에서 확인 됨 으로써 EuFOD 의 경우 TOPO 추가 리간드 가 1 : 1 비율 이상 에서 는 PL 세기 가 증가 하 지 않 는 발광 특성 데이터 를 뒷받침 한다 . EuFOD 와 는 달리 . 8 의 Eu ( TTA ) 3 의 경우 당량 비 1 : 2 배위 결합 에서 − 38 ppm 의 단일 peak 로 확인 되 어 , Eu ( TTA ) 3 는 추가 리간드 배위 결합 을 2 개 까지 허용 할 수 있 는 것 으로 확인 하 였 다 . 이 와 같이 β - diketonate 의 구조 에 따라 TOPO 리간드 의 배위수 가 달라지 는 것 은 입체 적 장애 에 기인 된 것 으로 해석 되 어 지 며 , FOD 리간드 의 경우 입체 적 장애 가 큰 t - butyl 기와 - C 3 F 7 기 가 치환 되 어 있 다는 점 에서 이러 한 가설 을 뒷받침 한다 . . 9 에 실험 에 사용 된 유로퓸 착 물 와 리간드 의 구조식 을 표기 하 였 다 . 
 31 P - NMR spectrum of the complex , which is from the reaction of EuFOD with TOPO in the mole ratio of 1 : 1 . 
 31 P - NMR spectrum of the complex , which is from the reaction of EuFOD with TOPO in the mole ratio of 1 : 2 . 
 31 P - NMR spectrum of Eu ( TTA ) 3 ( TOPO ) 2 . 
 Molecular structures of europium complexes and ligands used in this study . 
 Europium β - diketonate 착 물 인 EuFOD 와 Eu ( TTA ) 3 에 비 이온 성 루이스 염기 리간드 인 trioctylphosphine oxide , triphenylphosphine oxide , 2 , 2 '- bipyridine 그리고 1 , 10 - phenanthroline 을 추가 배위 시킬 때 의 광 발광 특성 을 조사 하 였 다 . EuFOD 와 Eu ( TTA ) 3 모두 비 이온 성 루이스 염기 리간드 를 추가 결합 시킬 때 PL , PLE 세기 가 증가 됨 을 확인 하 였 다 . 조사 한 리간드 중 에서 는 phosphine oxide 계열 의 리간드 가 amine 계열 리간드 에 비해 PL 세기 증가 가 뚜렷 하 였으며 그 중 에서 trioctylphosphine oxide ( TOPO ) 리간드 의 PL 세기 증가 가 가장 큰 것 을 확인 하 였 다 . EuFOD 와 TOPO 리간드 의 당량 비 에 따른 PL 세기 결과 에서 당량 비 1 : 1 이상 의 반응 에서 PL 세기 의 뚜렷 한 증가 가 없 었 다 . 이 결과 를 보다 확실히 규명 하 기 위해 EuFOD 와 TOPO 리간드 를 1 : 1 과 1 : 2 로 반응 시켜 31 P - NMR 로 분석 해 본 결과 1 : 2 당량 의 경우 유로퓸 에 배위 된 TOPO 와 배위 되 지 않 은 자유 TOPO 리간드 가 1 : 1 의 비율 로 존재 함 을 확인 하 였 다 . 이 는 TOPO 리간드 가 갖 는 긴 사슬 의 alkyl 기와 EuFOD 가 갖 고 있 는 β - diketonate 의 t - butyl 기와 - C 3 F 7 기 에 의한 입체 적 인 장애 로 인하 여 EuFOD 의 경우 TOPO 가 2 개 가 아닌 1 개 만 배위 되 는 것 으로 해석 된다 . 이 에 반해 Eu ( TTA ) 3 는 EuFOD 에 비해 TTA 의 입체 적 장애 가 상대 적 으로 적 기 때문 에 2 개 의 TOPO 리간드 가 추가 로 배위 결합 되 는 것 이 가능 하 며 , 이 는 당량 에 따른 PL 분석 과 31 P - NMR 로 분석 으로 입증 할 수 있 었 다 . 
 본 연구 에 도움 을 주 신 한국 과학 기술 연구원 ( KIST ) 한준수 박사 님 께 감사 드리 며 2013 년 도 한남 대학교 학술 연구비 가 지원 되 었 습니다 . 
 Haase M . , Schaefer H . 2011 Angew . Chem . , Int . Ed . 50 5808 - 5829 DOI : 10 . 1002 / anie . 201005159 
 Shalav A . , Richards B . S . , Trupke T . , Kramer K . W . , Gudel H . U . 2005 J . Appl . Phys . Lett . 86 013505 - DOI : 10 . 1063 / 1 . 1844592 
 Pollnau M . , Gamelin D . R . , Luthi S . R . , Luthi H . U . , Hehlen M . P . 2000 Phys . Rev . 61 3337 - 3346 DOI : 10 . 1103 / PhysRevB . 61 . 3337 
 Strumpel C . , McCann M . , Beaucarne G . , Arkhipov V . , Slaoui A . , Svrcek V . , Svrcek V . , Canizo del C . , Tobias I . 2007 Sol . Energy Mater . Sol . Cells . 91 238 - 249 DOI : 10 . 1016 / j . solmat . 2006 . 09 . 003 
 Richards B . S . 2006 Sol . Energy Mater . Sol . Cells . 90 2329 - 2337 DOI : 10 . 1016 / j . solmat . 2006 . 03 . 035 
 Trupke T . , Green M . A . , Wurfel P . 2002 J . Appl . Phys . 92 1668 - 1674 DOI : 10 . 1063 / 1 . 1492021 
 Chrysochoos J . 1974 J . Chem . Phys . 60 1110 - 1112 DOI : 10 . 1063 / 1 . 1681121 
 Montalti M . , Prodi L . , Zaccheroni N . , Charbonniere L . , Douce L . , Ziessel R . 2001 J . Am . Chem . Soc . 123 12694 - 12695 DOI : 10 . 1021 / ja 0118688 
 Blass G . 1966 J . Chem . Phys . 45 2356 - 2360 DOI : 10 . 1063 / 1 . 1727946 
 An B . L . , Shi J . X . , Wong W . K . , Cheah K . W . , Li R . H . , Yanf Y . S . , Gong M . L . 2002 J . Lumin 99 155 - 160 DOI : 10 . 1016 / S 0022 - 2313 ( 02 ) 00332 - 0 
 Binnemans K . 2009 Chem . Rev . 109 4283 - 4374 DOI : 10 . 1021 / cr 8003983 
 Li H . R . , Lin J . , Zhang H . J . , Fu L . S . , Meng Q . G . , Wang S . B . 2002 Chem . Mater . 14 3651 - 3655 DOI : 10 . 1021 / cm 0116830 
 Laporte O . , Meggers W . F . 1925 J . Optical Society Am . 11 459 - 462 DOI : 10 . 1364 / JOSA . 11 . 000459 
 Weissman S . I . 1942 J . Chem . Phys . 10 214 - 217 DOI : 10 . 1063 / 1 . 1723709 
 Beeby A . , Clarkson I . M . , Dickins R . S . , Faulkner S . , Parker D . , Royle L . , de Sousa A . S . , Gareth Williams J . A . , Woods M . 1999 J . Chem . Soc . Perkin Trans . 2 493 - 503 
 Voloshin A . I . , Shavaleev N . M . , Kazakov V . P . 2001 J . Luminescence . 93 191 - 197 DOI : 10 . 1016 / S 0022 - 2313 ( 01 ) 00200 - 9 
 Bruder A . H . , Tanny S . R . , Rockefeller H . A . , Springer C . S . 1974 Inorg . Chem . 13 880 - 885 DOI : 10 . 1021 / ic 50134 a 025 
 Vicentini G . , Zinner L . B . , Zukerman - Schpector J . , Zinner K . 2000 Coordination Chem . Rev . 196 353 - 382 DOI : 10 . 1016 / S 0010 - 8545 ( 99 ) 00220 - 9 
 Lima N . B . , Goncalves S . M . , Junior S . A . , Simas A . M . 2013 Sci . Reports . 3 2395 - 2302 
 Melby L . B . , Rose N . J . , Abramson E . , Caris J . C . 1964 J . Am . Chem . Soc . 86 5117 - 5125 DOI : 10 . 1021 / ja 01077 a 015 
 Mattson S . M . , Abramson E . J . , Thomson L . C . 1985 J . less - common Metals . 112 373 - 380 DOI : 10 . 1016 / 0022 - 5088 ( 85 ) 90044 - X 
 Kandil A . T . , Farah K . 1980 J . Inorg . Nucl . Chem . 42 1491 - 1494 DOI : 10 . 1016 / 0022 - 1902 ( 80 ) 80118 - 7 
 Iwanaga H . , Amano A . , Furuya F . , Yamasaki Y . 2006 Jpn . J . Apply . Phys . 45 558 - 562 DOI : 10 . 1143 / JJAP . 45 . 558 
 Citing ' Photoluminescence analysis of Lewis base coordinate europium ( III ) β - diketonate complex ' 
 AU - 이 , 성환 
 TI - Photoluminescence analysis of Lewis base coordinate europium ( III ) β - diketonate complex 
 DO - 10 . 5806 / AST . 2015 . 28 . 3 . 204 
 UR - http : / / dx . doi . org / 10 . 5806 / AST . 2015 . 28 . 3 . 204 
 이 , 성 . , & 이 , 규 . ( 2015 ) . Photoluminescence analysis of Lewis base coordinate europium ( III ) β - diketonate complex . Analytical Science & Technology , 28 ( 3 ) The Korean Society of Analytical Science . doi : 10 . 5806 / AST . 2015 . 28 . 3 . 204 
 이 , 성 , & 이 , 규 2015 , Photoluminescence analysis of Lewis base coordinate europium ( III ) β - diketonate complex , Analytical Science & Technology , vol . 3 , no . 3 , Retrieved from http : / / dx . doi . org / 10 . 5806 / AST . 2015 . 28 . 3 . 204 
 [ 1 ] 성 이 , and 규 이 , “ Photoluminescence analysis of Lewis base coordinate europium ( III ) β - diketonate complex ” , Analytical Science & Technology , vol . 3 , no . 3 , Jun 2015 . 
 이 , 성환 and , 이 , 규환 and , “ Photoluminescence analysis of Lewis base coordinate europium ( III ) β - diketonate complex ” Analytical Science & Technology , 3 . 3 2015 : 
 이 , 성환 , and 이 , 규환 , “ Photoluminescence analysis of Lewis base coordinate europium ( III ) β - diketonate complex . ” Analytical Science & Technology 3 no . 3 ( ) Jun , 2015 ) : http : / / dx . doi . org / 10 . 5806 / AST . 2015 . 28 . 3 . 204